Mineralchemie. 



-297- 



Erklärungen zu nebenstehender Figur. 



F ist der in Punkt 14 beständige Mischkristall , entsprechend M 

 in P. 16. N in P. 1, T in P. 3, K t in P. 13, C längs der Linie H — 13- 

 beständig. H ist das Maximum der Temperatur auf Linie 1 — 3. Viel- 

 leicht fallen die Punkte Rj und E 2 zusammen. Die Zersetzungspunkte 

 von B und F sind gleich dem Schmelzpunkt in P. 11 (1340°), entsprechend 

 von C gleich P. 13 (1365°;. 



Mischungen liefern 

 des Gebietes 



AEVVjW . . . längs Linie E — 15: Mischungen von Pseudowollastonit- 

 Mischkristallen A W und Si 2 . 



AWR 2 . . . . homogene Pseudowollastonit-Mischkristalle. 



WW,B,B. . . Si 2 + Wollastonit-Mischkristalle B + Pseudowolla- 

 stonit-Mischkristalle W; Endpunkt der Kristalli- 

 sation ist P. 15. 



R 2 R X KJ ... längs Linie J — 13: Akermanit + Pseudowollastonit- 

 Mischkristalle R 2 R,. 



R x C T K . . . . Akermanit -f 5 Ca Ü . 2 Mg . 6 Si 2 + Pseudowolla- 

 stonit-Mischkristalle R t , Endpnnkt P. 13. 



EjWC . . . • längs Linie 14—13: Gemenge von Mischkristallen 

 R, W + 5 Ca . 2 Mg . 6 Si 2 -Mischkristallen C F; 

 die Verbindungslinien der darstellenden Punkte 

 der zwei Arten von Mischkristallen sind Tangenten 

 an die Kurve W C und bedecken das Gebiet R X W C. 



WBS Pseudowollastonit -Mischkristalle W -f- Wollastonit- 

 Mischkristalle B + Mischkristalle F. Endpunkt der 

 Kristallisation ist P. 14. 



BSY längs 14—16: Wollastonit-Mischkristalle B + Misch- 

 kristalle F— M. 



B B, M 2 M, Y . . Wollastonit-Mischkristalle B + Mischkristalle M + Si0 2 ; 

 Endpunkt ist P. 16. 



MjM 2 — 15— N 8 Nj längs 16—1: Si0 2 + Mischkristalle MN. 



X X N 2 -14-R . . SiO, + Diopsid + Mischkristall N; Endpunkt ist P. 1. 



N,R-13-TC . . läugs 1—3: Diopsid + 5CaO . 2MgO . 6 Si (^-Misch- 

 kristalle. 



So findet sich Pseudowollastonit in ternäreu Mischungen, welche reine Misch- 

 kristalle von Wollastonit oder von 5 CaO .2 MgO . 6Si0 2 darstellen sollten. 

 Binäre Gemenge der annähernden Zusammensetzung 3 Ca . 2 Si 2 enthalten 

 etwas 2 Ca . Si 2 , und an Stelle der reinen Verbindung Ca . Mg . Si 2 

 (Monticellit) erhält man immer nur Gemenge von 2 Ca . Si 2 und Monticellit- 

 Mischkristallen. W. Eitel. 



